( 65o ) 

 mier d'une façon appréciable la valeur d'une monnaie d'appoint, qui est 

 destinée à être répartie entre un très-grand nombre de mains; de plus, il 

 introduirait dans la circulation des pièces aussi belles, aussi blanches que 

 celles qu'il est question de remplacer; la conservation de ces pièces serait 

 aussi bonne probablement, et leur homogénéité comme titre ne laisserait 

 rien à désirer. Ce ne sont là, d'ailleurs, que des prévisions; des expériences 

 nombreuses permettront seules de décider ultérieurement si elles sont 

 fondées. 



Il Je puis être un peu moins réservé à l'égard de la conservation des autres 

 alliages binaires et ternaires, comparée à celle des produits de même titre em- 

 ployés pour fabriquer l'orfèvrerie ou la bijouterie. Les alliages contenant du 

 zinc noircissent beaucoup moins sous l'influence de l'acide sulfhydrique et 

 des composés sulfurés que l'air contient accidentellement. Le cuivre, en 

 effet, paraît avoir une influence considérable sur l'altération des alliages 

 ordinaires, altération due essentiellement à la production des sulfures de 

 cuivre et d'argent. Aussi les objets au deuxième litre, tels que les bijoux 

 d'argent, noircissent plus vite que les pièces d'orfèvrerie au premier titre. 

 L'affinité du soufre pour le zinc étant très-faible et le sulfure formé par ce 

 métal étant, en outre, incolore, l'alliage formé de 800 d'argent et 200 de zinc 

 conserve sa blancheur et son éclat dans des dissolutions de polysulfures dans 

 lesquelles noircissent rapidement les alliages légaux d'argent et de cuivre et 

 même l'argent à l'état de pureté. C'est, au point de vue des applications in- 

 dustrielles, une propriété des plus iiuportantes. On sait, en effet, combien 

 la fabrication des objets en argent se trouve entravée par celte altération, qui 

 enlève si vile à ce métal deux de ses plus précieuses qualités : l'éclat et la 

 blancheur. Une lame d'argent et de zinc subit même de la part de l'air, 

 sous le rapport de la sulfuration, une altération d'autant moindre que son 

 litre est plus bas. 



» L'absence du vert-de-gris formé par le contact des liqueurs acides peut 

 offrir aussi un certain intérêt. L'alliage à 800 et 200 de cuivre, mouillé de 

 vinaigre, donne bientôt, comme on sait, une dissolution d'acétate de cuivre. 

 Avec l'alliage zincifere correspondant, on a, il est vrai, un liquide qui n'est 

 pas exempt de zuic; mais on s'accorde généralement à considérer les sels 

 de ce dernier métal, quand ils sont en faible quantité, comme étant moins 

 vénéneux que les composés cuivriques. 



» Je dois faire observer, en terminant ce travail, que l'introduction du 

 zinc dans les moimaies ne serait pas un fait aussi nouveau qu'il peut pa- 

 raître ;iu premier abord. Nos monnaies de cuivre contiennent i pour loo 



